81 



II y a á San Luis Potosí plusieurs Compagnies métallurgiqíies avec 

 des foiirs á plomb et méine á ciiivre. La Cotnpaflía Mexicana passe an- 

 nuellement 200,000 tonnes de minerais d'argenl. La Gompaflía Nacio- 

 nal et la Compañía de la Paz sont égaletnent prosperes. 



PROCEDES D>: TRAITEMENT DES MINERAIS d'aRGENT. 



Nous ne ferons ¡el que signaler le nouveau perfectionnement appor- 

 té au procede du patio et l'adaptation du procede de la cyanuration 

 aux minerais d'argent. 



C'est á Pachuca surtout qu'ou a remis en hotmeur le piocédé du 

 patio. On se sert, pour le broyyge, de moulins chiliens (á meules 

 verticales), puis le minerai passe sur des tables Johnson qui lion' 

 neiit des concentres á 10 kg d'argent et 60 grammes d'or par torine. 

 Ces concentres, tenant 35% de l'argent total, sont expédiés en Alle- 

 magne. 



Les résidus, tenant 800 grammes d'argent et 4 grammes d'or, su- 

 bissent le traitement du patio. Etalés sur un sol nallé, ils sont mal- 

 laxés par des charrues électriques (au lieu de mules ou de chevaux), 

 et l'on recouvre 90% de l'argent et 30% de l'or qu'ils contiennent. 



On sait que l'on ajoute au minerai, du sel marin et du magistral 

 (pyrite de fer et de cuivre décomposée en sulfate de feí- et de cuivre), 

 et que l'on obtient du sulfate de sonde et du chlorure de cuivre, qui, 

 avec le mercure et le sulfure d'argent, donnent du sous-sulfure de 

 cuivre et de l'argent-métal qui s'amalgame au mer(;iue. 



Aprés l'amalgamation, on fait une nouvelle concentration sur tables 

 Wilfley et Johnson. 



Voici les résultats du patio moderne: 



1'^"' Concentration 35% de l'argent 42 % de l'or 



Amalgamation au patio . . 58,, ,, ,, 18 „ ,, „ 



2- Concentration 2,, ,, ,, 24,, „ ,, 



Perte 5„ „ „ 16 „ 



j) }} 



Total 100 100 



